SEANCE DU 9 FEYRIER 1920. 309 



aux points correspondants de la partie inferieure de deux lingots identiques 

 prepares simultanement dans une coulee d'acier demi-dur de qualite 

 courante. Ces fragments ont ete rechauffes a i35o° ; le premier a ete 

 simplement refroidi a l'air; le deuxieme a ete soumis, au moyen d'une 

 pressc, a une compression longitudinale assez faible pour que la reduction 

 de hauteur n'atteigne pas 10 pour 100. 



Dans les deux blocs, on a preleve des barreaux de traction dans le sens 

 longitudinal, a diverses distances de Taxe ; ces barreaux, essayes apres 

 avoir subi une trempe et un recuit, ont donne les resultats suivants : 



La faible compression exercee sur le deuxieme bloc a done sufii pour 

 souder la majeure partie des defauts de la region centrale. 



Gette soudure peut se produire au cours du laminage ou du forgeage. 

 Mais comme ces operations ne sont pas dirigees specialement dans ce but il 

 ne se trouve naturellement atteint que d'une fagon assez aleatoire. Dans le 

 cas du laminage, par exemple, il semble que les fissures transversales 

 placees dans la region centrale commencent generalement par s'ouvrir 

 dans les premieres passes; elles peuvent alors former des cavites impor- 

 tantes si la fissure initiate tout en etant tres finepresente une certaine lon- 

 gueur. A mesure que le metal s'allonge et lorsqu'il ne se produit pas de 

 dechirure, la dimension transversale diminue et la fissure originairement 

 perpendiculaire a I'axe se trouve finalement transformee en une ligne longi- 

 tudinale qui peut meme, dans certains cas, disparaitre par soudure, mais 

 <iui a passe par des etats intermediates au cours desquels l'importance des 

 solutions de continuite et le volume des cavites etaient tres notablement 

 augmentes {Jig. 2). Les defectuosites attribuables aux microretassures et 

 qui ne sont pas visibles dans les conditions ordinaires d'observation sur les 

 sections pratiquees dans les lingots deviennent done tres apparentes au 

 commencement de Tetirage puis diminuent et peuvent meme disparaitre 

 completement en apparence a mesure que Ton exagere une dimension de la 



C K„ 1920, i» Semestre. (T. 170, N» 6.) ^ l 



